ir3 



deremot funnit, men endast i ganska ringa qvan- 

 titet, som icke i föregående prof kunnat ådaga- 

 läggas. 



2. 



5 gr. jernspån löstes utan gasutveckling i sal- 

 petersyra. Återstoden vägde o. m gr. eller 2,2 p:c. 



Lösningen koktes med öfverskott af salpe- 

 tersyra , till jernets fulla oxidering, fälldes med 

 kaustik ammoniak, silades, och nickelhalten ut- 

 fälldes ur vätskan med vätesvafladt svafvelamrao- 

 nium. Deraf erhölls o.o5i gr. nickeloxid. 



Den återstående vätskan afröktes till torrhet, 

 saltet bortjagades och lemnade en hvit, i syra 

 olöslig jord, som befanns vara kiseljord. Qvanti- 

 teten var för ringa att bestämmas. 



Jernoxiden upplöstes i saltsyra, fälldes med 

 kolsyrad kalk, och ur vätskan erhölls, på redan 

 anfördt sätt, ytterligare o. i8f gr. nickeloxid, och 

 0.01 35 gr. koboltoxid. Detta ger: 



Jern . 98.775 



Nickel 3.81:» 



Kobolt 0.21 3 



Olöst 2.200. 



3. 



För att kunna närmare bestämma naturen 

 af det olösta, behandlade jag 60 grammer af jern- 

 spånen med vatten och salpetersyra, så länge 

 syran något utdrog, och skilde åt den lättare de- 

 len af det olösta, som kunde afslammas med vät- 

 skan från det olösta fjälliga ämnet. Dervid er- 

 hölls afslammadt, koligt ämne 0.679, och fjäll 

 0.777 ö^'» ^^^^^ ^-2^ procent, 



K. v. A. Handl. 7882. 8 



